CH. BARET. — MINÉRAL. D. PRODUITS INDUSTR. 465 



c'est que dans celle-ci, les proportions d'oxyde manganeux 

 sont toujours plus faibles et les cristaux plus allongés ; la 

 couleur est aussi très sensiblement modifiée. Les cristaux 

 atteignent jusqu'à 2 et 3 centimètres de longueur sur 1 à 2 

 millimètres au plus de diamètre (fig. 23); ils portent souvent 

 une modification sur une des grandes arêtes du prisme (fig. 24) ; 



le sommet est souvent creux et réduit à l'état de squelette 

 avec des pointes très aiguës. La couleur est le brun de fumée 

 plus ou moins clair ; les cristaux capillaires ou aciculaires 

 sont incolores, les plus gros translucides ou transparents ; la 

 surface est unie, très brillante et parsemée de petits sphé- 

 roïdes opaques projetés par la scorie en fusion ; la poussière 

 est blanc grisâtre ; avec le borax, il donne au feu de réduc- 

 tion une perle rougeàtre légèrement violacée ; au feu de 

 réduction, la teinte est la même, mais la perle se décolore 

 par le refroidissement. Tous les autres caractères sont les 

 mêmes que dans la variété précédente. 



J'ai trouvé ce péridot dans les scories des forges à acier de 

 Trignac, près Saint-Nazaire, et dans celles de la Basse-Indre 

 (Loire-Inférieure). 



L'École de Mines possède un échantillon de téphroïte 

 provenant d'un laitier d'usine (vogt). Il y aurait peut-être lieu 

 d'assimiler à cet échantillon le péridot pauvre en manganèse 

 que je viens de décrire. 



Fig. 23 



Fig. -2i 



Péridot calcaro- magnésien 



Ce péridot se forme également dans les fours à acier ; il se 

 produit toutes les fois que l'emploi de la dolomie est devenue 



